Judul: Pengaruh Ketebalan dan Jenis Sambungan Vinir Terhadap Sifat Fisis Mekanis Laminated Veneer Lumber (LVL) Beberapa Jenis Kayu Cepat Tumbuh
Abstrak: Perkembangan industri kayu lapis selama ini menghadapi tantangan dengan semakin menurunnya persediaan bahan baku yang berkualitas tinggi. Mengingat pembuatan kayu lapis sejauh ini masih menuntut bahan baku dari kayu berkualitas tinggi, maka mendorong industri perkayuan pad a penggunaan jenis-jenis kayu yang selama ini kurang dimanfaatkan (lesser used species) dan kayu berdiameter kecil (small diameter logs) yang mempunyai kualitas yang lebih rendah (Bakar, 1996). Menghadapi iantangan te,sebul diperlukan suatu usaha diyersifikasi produk yang dapat menggalltikan peranan kayu lapis dan kayu gergajian. Diyersifikasi produk yang sang at releyan acJalah LVL (Laminated Veneer Lumber') (Bakar, 1996). Pembuatan yinir kupas untuk produk LVL dapat menggunakan ballan baku kayu yang berkualitas rendah, karena caeat-eaeat alami kayu, seperti mata kayu, miring serat dan lain-lain dapat disebarkan merata seeara aeak diantara lapisan-Iapisan Yinir, sehingga dapat meminimumkan pengaruhnya terhadap kekuatan. Penggunaan yinir kupas memungkinkan yinir dibuat dengan ukuran yang relatif besar tanpa harus dibatasi oleh ukuran kayu bulat yang tersedia. Namun penyambungan yinir terkadang juga diperlukan, mengingat panjang yinir kupas (pada arah sejajar serat) umumnya tidak lebih dari 250 em. Efisiensi sambungan Yinir merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam pendugaan sifat fisis dan mekanis LVL. Baik buruknya sambungan akan menentukan kekuatan LVL yang dihasilkan (Laufenberg, 1983). Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah LVL yang dibuat dari yinir kayu Sengon (Paraserii3thes falcataria (L.) Nielsen), kayu Jabon (Anthocephalus cinensis (Lamk.) A. Rich) dan kayu Tusam (Pinus merkusii Jungh et de Vriese) di Laboratorium Pengolahan Kayu Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Pengupasan yinir dilakukan dengan cara kupas (rotary cutting) di Lembaga . ~ Penelitian Hasill-lutan Bogor. Vinir terdiri daii 2 (dua) ketebalan y"ang berbeda: yailu 2,5 mm dan 3,0 mm. Dari yinir ini dibu2t.beberapa LVL dengan berbagai jumlah lapisan dan jenis sambungan vinir dengan ukuran yang sama, yaitu (40 x 40 x 2) em. Perekat yang digunakan adalah perekat Phenol Formaldehida (PF) yang diperoleh dari suplier perekat dalam bentuk siap pakai. Ketebalan vinir LVL yang dihasilkan berkisar antara 20.32 mm - 20.94 mm. Nilai rata-rata ketebalan LVL tersebut dipengaruhi oleh perbedaan ketebalan vinir penyusunnya, pengaruh garis rekatan dan pengempaan. Kadar air dipengaruhi oleh faktor kayu dan faktor di luar kayu. Faktor dari kayu adalah sifat higroskopis kayu, dimana kayu mempunyai kemampuan untuk menyerap dan mengeluarkan air baik dalam bentuk uap air maupun da!arT1 bentuk eairan, sehingga kadar air sewaktu-waktu dapa! berubah sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kemampuan kayu untuk menyerap dan melepaskan air tersebut tergantung pad a suhu dan kelembaban udara di sekelilingnya. Sedangkan faktor di luar kayu adalah adanya garis rekat diantara lapisanlapisan vinir yang timbul akibat proses perekatan. Garis rekat yang timbul dapat menghambat jumlah air yang diserap maupun dikeluarkan oleh kayu. Sehingga semakin kecil ketebalan vinir penyusun LVL, maka semakin ban yak pula garis rekat yang timbul akibat proses perekatan sehingga kemungkinan kadar airnya akan semakin keeil. Nilai kerapatan LVL semakin meningkat dengan semakin kecil ukuran ketebalan vinir penyusunnya, dimana kerapatan LVL dengan ketebalan 2,5 mm relatif lebih tiOlggi dibanding LVL dengan ketebalan vinir 3,0 mm. Hal ini diduga karena kerapatan perekat yang digunakan lebih besar dibandingkan dengan kerapatan jenis kayu, yaitu sebesar 1.18 - 1.20 g/cm'- Kerapatan
Keyword: 

Judul: Pengaruh Jumlah Lapisan dan Bentuk Sambungan Terhadap Sifat-Sifat Laminated Veneer Lumber (LVL) Kayu Sengon (Paraserianthes falcataria L. Nielsen)
Abstrak: Laminated Veneer Lumher (LVL) adalah salah satu jenis produk panil-panil kayu yang terbuat dad lcmbaran-lembaran venir yang direkat dengan arah serat venir dibuat sejajar satu dengan yang lainnya menurut arah memanjang panil (Bakar, 1996). LVL dapat dipergunakan sebagai bahan bangunan (konstruksi) atau untuk pembuatan furniture, molding dan lain-lain. Untuk memperoleh L VL dengan ukuran atatl penampang yang diinginkan, dapat dibuat sambungall antal' venir. Lembaran-Icmbal'an venir dapat disambung menurut arah lebar atau panjang. Menurut Feifer (1984) bentuk sambungan dalam pembuatan LVL, dapat bempa: endjoinl, bUll joinl, edge joint, rabbe/joint, dadojoinl. lllpjoinl, milerjoinl, mortise and lenonjoin/ selia dovefailjoinl. . ''Sambungan yang tel'dapat pada bahan-bahan konstruksi merupakan sllatu titik lemah terhadap daya tahan memikul beban sehingga harus dirancang sebaik-baiknya untuk memperkecii kelemahan terse but (Sinaga, 1994; Ttdal' dan ldris, 1981 dalam Yanti, 1998). Hasil penelitian Hidayat (1996) menunjukkan bahw3 bentuk sambungan (lmlf joint, plain semI joint, serrated joint serta longue and groove joint) tidak berpengaruh terhadap sifat tisis mekanis papan sambung keeuali sifat modulus elastisitas (MOE). Sambungan bUll joinl dengan kombinasi perekat PVAe dan PF menghasilkan modulus elastisitas (MOE) papan sambung yang lebih tinggi dibanding bentuk sambungan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mempeiajari pengaruh jumiah iapisan dan bentuk sambungan venir iapisan tengah terhadap sifat-sifat fisis mekanis L VL yang terbllat dad kaYlI sengon (Paraserianthes falcataria L. Nielsen). Sistem sambungan venir iapisan tengah masing-masing LVL ada tiga macam yaitll: bUll joint, plain scmfioint dan tongue wul groove joint. Lembaran-Iembaran venir tersambung dirakit menjadi lapisan pemhentllk LVL, dengan eara meletakkannya berselangseling terhadap lembaran venir utuh. LVL yang dibuat terdiri dari tiga mneam ukuran ketebalan yaitu 2,70 em (9 lapis); 3,30 em (11 lapis) dan 3.90 em (13 lapis), sedangkan ukuran panjang masing-masing adalah 100 em dan Iebar 20 em. Perekat yang digunakan sebagai pengikat lembar::m venir bel'upa Urea Fonnaldehida cair sebanyak 161,35 grim', (ekanan kempa 10 kg/em' sclama 24 jam. Pani! yang tcrbentuk selanjutnyn dikondisikan selama 7 had pada sulm kamaI'. Untuk mcngetahui pengarllh jllmlah iapisan dan bentuk sambungan venir tengah terhadap sifat L VL data penelitien dianalisis menggunakan nmeangan faktorial 3 x 4 dalam pola aeak lcngkap. Apabila hasil analisis yang membcl'ikan pengaruh nyata dilanjlltkan dengan uji Wilayah Berganda Duncan. Sifat-sifat LVL yang diuji terdiri dari sifat I1sis (kerapatan, kadar air dan delaminasi) dan mekanis (MOR, MOE dan keteguhan geser horizontal). Pengujian sifat fisis LVL mengaeu pada standar JAS 1639-1986, sedangkan silat mekanis pada standar JAS 1494-1991. I-Iasil pengujian sifat fisis LVL 111enunjukknn bnhwajutnlah iapisnn berpengaruh sangat nyata terhadap sifat fisis, scdangkan bentuk sambungan dan interaksi antara jumlah iapisan dan bentuk sambungan tidak bell)Cngaruh terhadap sifat tcrsebut. Nilai kerapatan LVL tC'l'tinggi (0,50 g/em3) terdapat pada balok (billel) LVL yang konstruksinya terdiri dari 9 dan II lapis pacta setiap sistem sambungan (bull joint, plain sCaJ:/joint serla tongue (fnd groove joint). Nilai kadar air LVL terendah (13,43%) terdapat pada balok (billel) LVL yang konstrllksinya terdifi dari 9 lapis dengan sistem sambungan bUll jOinl. Nilai delaminasi LVL terendah (0%) terdapat pada balok (billei) LVL yang konstruksinya terdiri dal'i 9 dan 11 lapis pada setiap sistem sambungan. Hasil pengttiian sifat mekanis LVL menunjukkan bahwa jumlah iapisan dan bentllk sambungan berpengaruh
Keyword: 

Judul: Ornithonyssus Bursa (Berlese, 1888) Famili Macronyssidae yang Menyerang Unggas Dan Penaggulangannnya
Abstrak: Ornithonyssus bursa adalah tungau penghisap darah pada unggas di daerah tropis dan subtropis. Tungau ini relatif kecil, dengan panjang tubuh antara 700-1000 mikron dan lebarnya 250-490 mikron. Tubuhnya bulat berwarna coklat kekuningan sebelum menghisap darh dan berwarna merah setelah menghisap darah dari induk semangnya.
Keyword: